**********************************************************************************************************************************
SL Deco Flake 01-07
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand nach PG-AIV-F
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prüfung einer Abdichtung im Einbauzustand

Die Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg, wurde von der Remmers GmbH beauftragt, ein Abdichtungssystem entsprechend der PG-AIV-F Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen Teil 1: Flüssig zu 
verarbeitende Abdichtungsstoffe (PG-AIV-F) (Stand 2018) durchzuführen.

Die durchgeführte Prüfung des Systems auf Wasserdichtheit im Einbauzustand wurde am 18.04.2023 durchgeführt - Ergebnisse können in Bezug auf jeweilige Wassereinwirkungsklassen im Hause Remmers nachgefragt werden!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texthinweis dekorative
Mehrfarbbeschichtungen wie PU-Systeme &quot;Betonlook&quot; bzw. EP-Systeme Metalufloor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei diesen Designböden handelt es sich um Unikate
deren Farbeffekte nur bedingt planbar oder
korrigierbar sind. Hierüber ist der Endkunde zu
informieren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Untergrunduntersuchung und -prüfung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:

a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
Risse
b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes

Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
aufzunehmen.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Vorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
Mitteln, vorzugsweise mittels
Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
eines tragfähigen, sauberen und
tragfähigen Untergrundes, frei von
haftungsmindernden Schichten.
Mittels Industriestaubsauger ist der
Untergrund staubfrei herzustellen. Der
Untergrund muss nach der
Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
geeignet sein.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Baustelle einrichten einschließlich
Geräte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
aller benötigten Materialien, Geräte und
Maschinen. Räumen der Baustelle und
Wiederherstellung aller benutzten
Flächen in den ursprünglichen Zustand
einschließlich notwendiger
Zwischenreinigung.

Einheit: h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001004 Abklebearbeiten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zum Schutz vor Verschmutzungen sind
Türen, Fenster, Fußleisten, Maschinenfundamente,
Regale, Einrichtungsgegenstände mit geeignetem
Klebeband und Folie zu schützen.

Einheit: h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
001005 Abgestellte Hohl-/Dreieckskehle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In allen innenliegenden Kanten sind
Hohlkehlen einzubauen. Dazu wird in
diesen Bereichen ein geeigneter
Dämmstreifen (z. B. Styropor) fixiert,
um ein Abreissen der Hohlkehle von der
aufgehenden Wand zu vermeiden.

Zunächst werden die Haftflächen mit
Epoxy BH 100, einem 
lösemittelfreien, transparenten, 
mechanisch hoch belastbaren, 
zweikomponentigen Epoxydharz grundiert.
In die noch frische Grundierung wird ein
Mörtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
Epoxy BH 100 und 10 Gewichtsteilen 
Quarz 03/08 DF eingebracht und mittels 
geeigneter Kelle in der entsprechenden 
Form abgezogen und geglättet.

Nach Erhärten wird der Dämmstreifen
hinter der Hohlkehle entfernt.
Anschließend wird durch den Einbau von
Albon Rundschnur die richtige Fugentiefe
eingestellt. Verfugung der Wandanschlussfuge 
mit Multisil NUW, nach Grundierung mit 
 Unterwasserprimer.

Produkte / Verbrauch:
Verbrauch für die Grundierung:
ca. 0,10 kg/m Remmers Epoxy BH 100 <0905>
Verbrauch für Hohlkehle mit Schenkellänge von 5 x 5 cm:
mind. 0,20 kg/m Remmers Epoxy BH 100 <0905>
ca. 2,00 kg/m  Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
Verbrauch:
ca. 0,02 kg/m  Unterwasserprimer <7450>
mind. 100 ml/m  Multisil NUW  <7525>
bei 1 cm² Fugenquerschnitt
(Farbe nach Wahl des AG)

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
001006 Detailanschluß mittels Hohl-/Dreieckskehle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In allen innenliegenden Kanten sind
Hohl/Dreieckskehlen einzubauen. Zunächst werden
die Haftflächen mit  Epoxy BH 100, einem
transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
zweikomponentigen Epoxydharz grundiert. In die
noch frische Grundierung wird ein Mörtel bestehend
aus 1 Gewichtsteil  Epoxy BH 100 und 10
Gewichtsteilen  Quarz 03/08 DF eingebracht und mittels 
geeigneter Kelle in der entsprechenden Form 
abgezogen und geglättet.

Produkte / Verbrauch:
Verbrauch für die Grundierung
0,10 kg/m  Epoxy BH 100 <0905>
Verbrauch für Hohlkehle 5x 5 cm:
mind. 0,20 kg/m  Epoxy BH 100 <0905>
ca. 2,00 kg/m  Remmers Quarz 03/08 DF

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001007 Grundierung mit einem transparenten,
lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel (MT) &amp; anteilig WHG TX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liefern und Herstellen einer porenfüllenden
Grundierung mit einem nonylphenol-,
lösemittel- und weichmacherfreien
2-K EP-Bindemittel.
Für Verarbeitungen an lotrechten bzw.
geneigten Flächen können den Bindemitteln
ein Stellmittel WHG TX, mit einem Anteil von 
bis zu 6,0 % bez. auf das Bindemittel zugegeben 
werden.
gewähltes Produkt oder gleichwertig:
Remmers Epoxy MT 100
Farbton: transparent

Produkte / Verbrauch:
Verbrauch:
mind. 0,30 - 0,50 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936>
(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
bis ca. 6,0 % Remmers WHG TX  <1221>
evtl. ca. 2-12 g anteilig zur o. g. Menge Grundierharz
Remmers WHG TX <1221>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Abdichten von Innenecken, Fugen und
Durchdringungen mit Fugenband Tape VF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innenecken, Fugen und Durchdringungen mit
dem hochwertigen, vliesbeschichtetem
Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk-Basis, Remmers Tape VF, verstärken.
Fugenband VF 120 (Fugenband 120 mm)
Fugenband VF 75 EC (Außenecke)
Fugenband VF 100 IC (Innenecke)
Tape VF 350 350mm x 350mm (Manschette)
Als Klebe- und Fixierschicht wird eine Mischung aus
Epoxy MT 100 + ca. 3% WHG verwendet.
Der Einbau erfolgt frisch-in-frisch.
Hohllagen und Ansätze sind zu verhindern.
Angabe der einzelnen VF-Produkte:

________________________________________

________________________________________

Produkt / Verbrauch:
1x psch Remmers Tape VF Produktserie <5071>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001009 Rissüberbrückende Zwischenschicht
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschichten der vorbereiteten Flächen,
nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen
Schicht, mit Remmers PUR Base WPM, einem
lösemittelfreien, rissüberbrückenden, 
zweikomponentigen Polyurethanharz. Das Material 
wird in geeigneter Weise, z. B. mit einem
gezahnten Gummischieber, Glätt- oder Zahnkelle 
gleichmäßig bahnenweise auf der Fläche verteilt.

Für Verarbeitungen an lotrechten bzw.
geneigten Flächen können dem PU-Bindemittel geeignete Stellmittel Remmers WHG TX zugegeben werden.

Hinweis: 
Gemäß Herstellerrichtlinie in Verbindung 
mit der AbP "P 13895 / 24-717" als PUR-Abdichtung 
im Verbund in Kombination mit einer Nutzschicht (AiV N). 
Der Verwendungsbereich bezieht sich auf Beanspruchungsklassen A, B & C.
Dies entspricht den Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I gemäß DIN 18534-1.

Die angegebenen ungefähren Verbrauchsmengen beziehen sich auf glatte egalisierte Untergründe.

Produkte / Verbrauch:
2 Arbeitsgänge mit
mind. 1,8 kg/m² Remmers PUR Base WPM <6065>
(Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
Anteilige Zugabe Stellmittel:
ca. 4% WHG TX

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001010 Beschichtung mit einem pigmentierten, zähharten 2-K PUR-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beschichten der vorbereiteten Flächen,
nach klebfreiem Erhärten der
vorangegangenen Schicht, mit Remmers PUR
Uni Color, einem zähharten, mechanisch
belastbaren, zweikomponentigen
Polyurethanharz. Das Material wird in
geeigneter Weise, z. B. mit einem
gezahnten Gummischieber  bzw. einer
Glätt- oder Zahnkelle auf der Fläche verteilt.

Zahnleisten oder gezahnte Gummischieber
sind in der Größe auf den Füllgrad und die Verlegebedingungen abzustimmen.

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,8 - 1,0 kg/m² kg/m² PUR Uni Color
(Farbton nach Wahl des Auftraggebers) <6800, 6802-6806>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001011 Flächige Einstreuung mit einer Farbflockenmischung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nach entsprechender Liegezeit
(temperaturabhängig) wird die noch
frische Schicht vollsatt abgestreut mit
Remmers Sedimentflocken. Nach Erhärten
wird der nicht eingebundene
Flockenüberschuss mittels hartem Besen
entfernt. Anschließend wird mit einem
weichen Besen nachgefegt, um die
verbliebenen Feinanteile der Flocken zu
entfernen.

Produkt / Verbrauch:
Verbrauch für Einstreuung:
mind. 0,7 - 1,00 kg/m² Remmers Sedimentflocken
(Farbton nach Wahl des Auftraggebers) <6305, 6306, 6329>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001012 Fixierung abgestreuter Bodenbeläge mit einem transparenten, vergilbungarmen 2-K EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufbringen einer Fixierschicht (zur
Einbindung der eingestreuten Flocken),
nach klebfreiem Erhärten der
vorangegangenen Schicht mit Remmers Epoxy
UV 100 New, einem transparenten, vergilbungsarmen,
mechanisch belastbaren, zweikomponentigen 
Epoxydharz. Das Material wird in geeigneter 
Weise, z. B. mit einem Gummischieber oder einer 
Kelle über die Flocken hinweg abgezogen 
und sofort im Anschluss mit einem 
Farbroller gleichmäßig nachgerollt.

(Hinweis: Zur Erzielung einer Ruschhemmung wird
dem Epoxy UV 100 5% ADD 250 zugegeben!)

Produkt / Verbrauch:
0,20-0,30 kg/m² Remmers Epoxy UV 100 <6344>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001013 Zugabe von ADD 250 als rutschhemmend wirksames Polymergranulat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zugabe und sorgfältiges Vermischen von
Polymergranulat ADD 250 zur vorgenannten 
Fixierung mit Epoxy UV 100

Dass Additiv wird anteilig (ca. 5%) der
Beschichtung zugegeben, untergerührt udn im
Anschluss mit der Epoxy-Farbrolle auf den
Untergrund aufgetragen.

Produkt / Verbrauch:
anteilig 5% auf die Menge der Versiegelung
5 g ADD 250 je 100 g Remmers Epoxy-Bindemittel

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001014 Versiegelung abgestreuter Bodenbeläge mit einem transparenten, vergilbungarmen 2-K EP-Bindemittel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufbringen einer Endversiegelung
nach klebfreiem Erhärten der
vorangegangenen Schicht - der Flockenfixierung- 
mit Remmers Epoxy UV 100, einem transparenten,
vergilbungsarmen, mechanisch belastbaren, 
zweikomponentigen Epoxydharz. Das Material wird 
in geeigneter Weise, z. B. mit einem Gummischieber
oder einer Kelle über die Flocken hinweg 
abgezogen und sofort im Anschluss mit einem 
Farbroller gleichmäßig nachgerollt.

(Hinweis: Zur Erzielung einer Ruschhemmung wird
dem Epoxy UV 100 5% ADD 250 zugegeben!)

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,2 kg/m² Remmers Epoxy UV 100 <6344>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001015 Zugabe von ADD 250 als rutschhemmend wirksames Polymergranulat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zugabe und sorgfältiges Vermischen von
Polymergranulat ADD 250 zur vorgenannten 
Fixierung mit Epoxy UV 100

Dass Additiv wird anteilig (ca. 5%) der
Beschichtung zugegeben, untergerührt udn im
Anschluss mit der Epoxy-Farbrolle auf den
Untergrund aufgetragen.

Produkt / Verbrauch:
anteilig 5% auf die Menge der Versiegelung
5 g ADD 250 je 100 g Remmers Epoxy-Bindemittel

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001016 Anarbeiten an Gullys- und Abläufen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zulage für das Anarbeiten des
ausgeschriebenen Beschichtungssystems an
Gullys und Abläufe. Im Übergang
Gully/Beton bzw. Estrich ist eine Nut
von ca. 5 mm Breite und ca. 15 mm Tiefe
einzuschneiden und zu reinigen. Die Nut
ist mit der Deckbeschichtung zu
verfüllen.

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
001017 Anarbeiten an Fugenprofile und Rinnen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anarbeiten des ausgeschriebenen
Beschichtungssystems an Fugenprofile und
Entwässerungsrinnen. Im Übergang der
Einbauteile zum Beton bzw. Estrich ist
eine Nut, beidseitig der Profile bzw.
Rinnen, von ca. 5 mm Breite und ca. 15
mm Tiefe einzuschneiden und zu reinigen.
Die Nut ist mit der Deckbeschichtung zu
verfüllen.

Einheit: m